ET D'hISTOIRE NATURELLE. 141 



doufe en tres-grande partie des cendres converties en liqueur 

 ammoniacale, an moment de son evaporation. 



Cependant, quoique des experiences ulte'rieures m'aient con- 

 vaincu que notre metal pre'pard d'apres la mdthode indiquee , 

 donne toujoiirs les memes rdsuUats , il f'aut excepler le f'er sili- 

 cifere dans la confection duquel au lieu de suie je me siiis servi 

 de charbon de hetre. Ce far en eHet, traite avec I'acide mu- 

 riafique ou nitro-muriatique, a donne una solution qui tenoit 

 du fer et de la terre siliceuse, dont la quantite, d'apres deux 

 analyses, s'eleyoit a 0,02a du me'tal employe, et qui, e'vaporde, 

 precipitatiou faite par I'ammoniac du fer et de la terre siliceuse, 

 mise dans un creuset rougiaufeu, deposoit aussi une bieu plus 

 grande quantite d'alcali. Je suis done persuade que cette fa- 

 culty qu'a la lerre siliceuse de se dissoudre dans I'acide muria- 

 tique et nitro-muriatique , depend principalement de I'alcali 

 provenant de charbon de hetre. En eHet, les experiences de 

 Gay-Lussac et Thenard et de plusieurs autres chimistes , nous 

 apprennent que le carbonium et I'alcali expose's avec le fer et 

 la poussiere de charbon a uu feu ardent, se reduisent aisdment, 

 et qu'ils s'amaigamment avec ces substances. D'ailleurs nous savons 

 que I'alcali, plus que toute autre matiere, favorise la dissolution 

 de la terre siliceuse dans les acides. 



J) Examen fait du fer silicio-carbonne , de 1128 milligrammes 

 du meme metal soumis a I'analyse, j'ai tire' : 



De fer oxide rouge (C) 1253.5 milligrammes. 

 jG) 178.0 



Ou de fer me'tallique (C) 864,4830 



(G) 122,7580 



De terre siliceuse (F) 220,0000 



De carbonium {B) 22,6148 



(Z) et F) (i) 39,0000 



1268,8558 



Difference 140,8558 



(l) En prenant aussi pour carbonium le dcchet que la poussiere siliceuie 

 residue a eprouve par la calcination. 



Tome LXXIV. FEVRIER an i8ia. T 



